## Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi
Volume 11 Issue 4 2024 Pages 1854 - 1862 p-ISSN: 1858-005X e-ISSN: 2655-3392 DOI: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i4.1247 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK

## KARAKTERISTIK BIOKOMPOSIT SERAT KELAPA BERPENGUAT

## UNSATURATED POLYESTER RESIN DENGAN PENAMBAHAN GUGUS SILANE
Putri Andi Marcella 1 , Putri Nadya Fahmy 2 , Farid Mulana 3 , Nasrullah RCL 4 1,2,3,4 Universitas Syiah Kuala, Indonesia E-mail: farid.mulana@usk.ac.id
Abstract: Natural fibers are an alternative to synthetic materials that can be used as fillers in biocomposites due to their inherent biodegradability so it has the potential to be put to good use. In this study, biocomposites were made using raw materials from natural waste, namely coconut fibers. These fibers are  combined with unsaturated polyester resin. The addition of these functional groups can be done using a coupling agent, which is useful for strengthening the bond between the matrix and filler. The coconut fiber treatment process involved applying silane at various concentrations, directly to the fibers or the unsaturated polyester resin, using different methods to optimize adhesion. The samples will be analyzed using Fourier Transform Infra-Red (FTIR) to determine their functional groups and physical properties analysis using predetermined standards. The addition of a silane coupling agent  strengthens the composite fiber-matrix  interaction,  as  indicated  by  the  appearance  of  new  peaks  in  the  FTIR  spectra. Furthermore, the results demonstrate that its inclusion can increase the density of composites across various treatments.
Keywords: Biocomposite, Coconut Fiber, Silane Coupling Agent, Polyester.
Abstrak: Serat  alam  merupakan  bahan  alternatif  pengganti  bahan  sintetis  yang  dapat digunakan  sebagai  bahan  pengisi  pada  biokomposit  dimana  serat  alam  memiliki  sifat biodegradabilitas  sehingga  berpotensi  untuk  dimanfaatkan  dengan  baik.  Pada  penelitian  ini dilakukan pembuatan biokomposit dengan memanfaatkan bahan baku dari limbah alam yaitu serat  kelapa.  Resin  sebagai  matriks  yang  digunakan  adalah  resin  sintetik  yaitu unsaturated polyester  resin .  Penambahan  gugus  fungsi  dari  jenis silane  coupling  agent berguna  untuk menguatkan ikatan antar matrik dan filler . Pada proses treatment serat kelapa, dilakukan silane treatment pada berbagai konsentrasi serta metode pengaplikasian silane terhadap serat kelapa saja  maupun  terhadap unsaturated  polyester  resin .  Sampel  biokomposit  dianalisa  dengan menggunakan Fourier Transform Infra-Red (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsinya serta analisa  sifat  fisik  menggunakan  standar  yang  telah  ditentukan.  Penambahan  coupling  agent menjadikan  interaksi  serat-matrik  biokomposit  yang  lebih  kuat,  yang  ditandai  dengan munculnya  puncak  baru  pada  spektra  FTIR.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa penambahan  silane  coupling  agent  dapat  meningkatkan  densitas  komposit  pada  berbagai perlakuan.
Kata kunci: Biokomposit, Serat Alam, Serat Kelapa, Silane Coupling Agent, Polyester .
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Pada era modern ini, isu terkait lingkungan telah terjadi secara global dan dapat dirasakan  dampaknya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  suhu  bumi,  perubahan iklim,  dan  pencemaran  lingkungan.  Isu-isu  ini  menuntut  pengembangan  material  baru yang  ramah  lingkungan  dan  memenuhi  syarat  kekuatan  sebagai  material  desain.  Kini,
material  logam  maupun  sintetis  terus  mendominasi  diantara  material  yang  digunakan dalam  bidang  manufaktur,  otomotif,  pertahanan,  sektor  pengemasan,  dan  konstruksi. Namun  akhir-akhir  ini  penggunaan  bahan  logam  dan  bahan  sintetis  lainnya  mulai berkurang, sehingga digantikan dengan bahan yang menghasilkan senyawa alami yang lebih baik, ramah lingkungan, lebih ekonomis, ketersediaan serat melimpah, tidak mudah korosi, dan biodegradable (Nisa dkk., 2022).
Indonesia merupakan negara kaya penghasil kelapa. Indonesia merupakan negara kaya  penghasil  kelapa.  Berdasarkan  data Direktorat  Jenderal  Perkebunan  (2023),  pada tahun 2023 luas area tanaman kelapa di Indonesia mencapai 3.323.232 Ha dengan total produksi  sekitar  2.886.338  ton.  Besarnya  produksi  kelapa  dalam  jumlah  banyak  akan mengakibatkan banyaknya limbah kelapa yang dihasilkan pula, seratnya dapat diambil untuk  dimanfaatkan  kembali  menjadi  pengganti  material  sintetis  pada  pembuatan biokomposit. Biokomposit yang terbuat dari biofiber alami bersifat terbarukan, ringan, energik,  dapat  terurai  secara  hayati,  dan  ramah  lingkungan.  Saat  ini,  dapat  dikatakan bahwa ilmu dan teknologi polimer difokuskan pada biokomposit yang terbuat dari sumber terbarukan. Oleh karena itu biokomposit yang dihasilkan dari sumber terbarukan telah mendapatkan kepentingan universal karena sifatnya yang dapat terurai secara hayati.
Limbah kelapa merupakan bahan organik yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, limbah kelapa dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hasil penelitian dari Haq dkk (2022), menyatakan bahwa serat sabut kelapa lebih  baik  dalam  penggunaan  bahan  baku  biokomposit  dikarenakan  serat  sabut  kelapa memiliki kandungan kimia dari selulosa yang dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara matriks,  dengan  kandungan-kandungan  ini  serat  kelapa  memiliki  kekuatan  tarik  dan kelenturan lebih besar dibandingkan dengan serat alami lainnya. Penggunaan serat alami juga berkaitan dengan nilai ekonomi dari suatu material , renewable, dapat terdegradasi, dan eco-friendly . Komponen yang paling penting dalam pembuatan suatu produk adalah serat  karena  serat  menentukan  karakteristik  mekanis  dari  produk,  termasuk  elastisitas, ketangguhan, dan kekuatannya (Arsyad dan Abdul, 2017).
Kualitas ikatan pada biokomposit ini dapat diperbaiki dengan cara penambahan dari silane  coupling  agent  (SCA) .  SCA  sering  dimanfaatkan  untuk  memperkuat  hubungan antara  penguat  dan  matriks carbon ,  yang  mana  SCA  efektif  dalam  memodifikasi permukaan  serat  karbon. Silane  Coupling  Agen t  secara  langsung  dapat  mengubah
interaksi  antara fiber dan  matriks  dengan  meningkatkan  kompatibilitasnya  terhadap matriks polimer. Didapatkan juga pengaruh bahan pengikat silane coupling agent ini pada sifat  mekanik  biokomposit,  seperti  gaya  tarik,  lentur  dan  kekuatan  tumbukan  (Cheng dkk.,  2023). Silane  coupling  agent bekerja  sebagai zat  pengikat  antara  serat  alam  dan matriks. Dimana zat ini akan membuat gugus hidroksil berkurang di antarmuka serat dan matriks (Ginting dan Reka, 2021). Silane coupling agent membantu memperbaiki ikatan antar serat alam dan matrik polimer sehingga permukaan serat menjadi hydrophobic yang berakibat daya rekat keduanya lebih kuat, proses ini disebut sebagai silane treatment Adapun  bahan  penguat  yang  digunakan  yaitu unsaturated  polyester  resin yang biasanya digunakan untuk pembuatan bahan biokomposit agar memberikan kinerja lebih tinggi pada saat pengikatan matriks unsaturated polyester resin diterapkan secara luas di bidang konstruksi, industri kimia, transportasi, kedirgantaraan dan sebagainya (Umari, 2020). Unsaturated  polyester  resin termasuk  jenis  matriks  polimer  dimana  ikatannya akan terbentuk jika dibantu oleh panas, katalis atau gabungannya dan sering digunakan terutama  dalam  pembuatan  biokomposit  modern.  Adapun  beberapa  karakteristik unsaturated polyester resin , yaitu tahan air, fleksibel, transparan, dapat diwarnai, tahan kimia, dan tahan terhadap cuaca ekstrim (Fikran dkk., 2022). Unsaturated polyester resin memiliki  keunggulan  karena  mudah  dicampur  dengan  serat  dan  memiliki  stabilitas dimensi yang baik, tahan panas, mengurangi penyerapan air, dapat digabungkan ke semua bahan sebagai penguatan dan mudah pembuatannya (Gao dkk., 2019).
Evaluasi  dari  penggunaan silane  treatment biasanya  hanya  berfokus  pada banyaknya  atau  konsentrasi  silane  yang  digunakan  tanpa  memperhatikan  bagaimana metode pengaplikasian zat tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin diketahui pengaruh  dari  variasi  konsentrasi  yang  ingin  didapatkan  hasil  terbaik  dan  metode pengaplikasian silane terhadap serat kelapa dan unsaturated polyester resin . Metode yang digunakan dalam pembuatan material biokomposit yaitu press molding method dengan menggunakan cetakan serat kelapa dan unsaturated polyester resin tersebut digunakan sebagai fiber dalam pembuatan biokomposit dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan sifat fisika dan gugus fungsinya.

## METODE
Pada  penelitian  ini  bahan-bahan  yang  digunakan,  yaitu  serat  kelapa  (ukuran terlewat  60  dan  tertahan  80  mesh), glazing  wax,  Unsaturated  Polyester  Resin (UPR),
aquades,  Sodium  Hidroksida, methyl  ethyl  ketone  peroxide (MEKP),  asam  asetat,  dan Vinyltrimethoxysilane .
Pada  proses  biokomposit  ini,  serat  kelapa  yang  akan  digunakan  dicuci  dan dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari.  Setelah  proses  pengeringan,  serat  kelapa  diayak dengan  ayakan  60  dan  80  mesh  (Onuoha  dkk.,  2017).  Adapun  rancangan  variable penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.
Tabel 1 . Rancangan Variabel Penelitian Serat Kelapa Treated Sampel Unsaturated Polyester Resin (%) wt Serat Kelapa (%) wt Konsentrasi Silane (%) wt A1 90 5 0 A2 90 5 3 A3 90 5 5 A4 90 5 7 A5 90 5 10 Tabel 2. Rancangan Variabel Penelitian Serat Kelapa Untreated Sampel Unsaturated Polyester Resin (%) wt Serat Kelapa (%) wt Konsentrasi Silane (%) wt B0 100 0 0 B1 90 5 0 B2 90 5 3 B3 90 5 5 B4 90 5 7 B5 90 5 10 Alkali dan Silane Treatment Serat Kelapa
Pada prosedur alkali treatment , serat kelapa terlebih dahulu direndam dalam larutan Sodium  hidroksida  5%  selama  6  jam,  dilanjutkan  dengan  proses  pencucian  dengan aquades.  Serat  kelapa  yang  telah  diberikan  alkali treatment dilanjutkan  dengan  proses silane  treatment . Silane  treatment dilakukan  dengan  merendam  serat  kelapa  di  dalam larutan silane selama 1 jam (Brum da Silva dkk., 2019) yang telah ditambahkan asam asetat untuk mengatur pH larutan silane agar tetap dalam kondisi asam, kemudian dicuci dengan aquades dan dikeringkan pada suhu ruang. Pada penelitian ini, menggunakan dua metode pengaplikasian biokomposit pada filler (serat kelapa), yaitu serat kelapa untreated silane dan serat kelapa treated silane . Perlakuan kedua metode tersebut sama, hanya saja serat  kelapa untreated  silane ,  diberi  perlakuan silane  treatment setelah  terbentuk biokomposit.
Pada penelitian ini pembuatan biokomposit dilakukan dengan metode compression molding dengan menggunakan cetakan berbahan stainless berukuran 20 x 10 x 0,5 cm.
Pada  metode  ini,  cetakan  disiapkan  terlebih  dahulu  kemudian  cetakan  dilapisi  dengan glazing  wax .  Resin polyester dicampur  dengan  MEKP  sebagai  katalis.  Kemudian campuran tersebut dituangkan ke dalam cetakan yang telah disusun dengan serat kelapa dan dikempa dengan menggunakan alat press . Tekanan yang digunakan sebesar 250 bar dengan waktu curing selama 24 jam.
Analisa  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  FTIR.  Data  hasil  penelitian diolah menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa FTIR Terhadap Serat Kelapa Treated dan Untreated
Penggunaan  FTIR  ( Fourier  Transform  Infrared )  untuk  menganalisa  gugus fungsional  dari  serat  kelapa,  resin,  dan  interfase  antara  serat  kelapa  dan  resin (Purwanto  dkk.,  2021).  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  ada  serat  kelapa  yang dipakai  tanpa  dilakukan treatment dan  dilakukan treatment .  Tiga  sampel  yan dilakukan  pengujian  yaitu  serat  kelapa  tanpa  perlakuan  apapun,  serat  kelapa  yang diberikan  alkali  treatment  dan  serat  kelapa  diberikan  alkali treatment dan  silane treatment. Hasil pengujian dari sampel tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Hasil analisa FTIR dari ketiga sampel pada berbagai kondisi
Pada  Gambar  1  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penambahan  coupling agent dapat meningkatkan interaksi serat-matrik biokomposit, yang ditandai dengan munculnya puncak baru pada spektra FTIR. Gambar tersebut menunjukkan adanya
perbedaan antara ketiga puncak yaitu pada sampel serat kelapa treated dan untreated . Spektrum  pada  bilangan  gelombang  3676  cm -1 merupakan  gugus  O-H.  Bilangan gelombang  2873  cm -1 menunjukkan  keberadaan  gugus  C-H  (gugus  alifatik).
Spektrum pada bilangan gelombang 1745 cm -1 merupakan gugus C=O yang sering ditemukan pada hemiselulosa dari gugus asetil. Spektrum pada bilangan gelombang 1264  cm -1 terdapat  gugus  C-O  (gugus  asetil  lignin),  serta  Si-O-Si  (adanya  gugus silane)  pada  serat.  FTIR  spektroskopi  merupakan  teknik  yang  sangat  bermanfaat untuk analisis biokomposit. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis serat,  jenis  matrik,  dan  interaksi  serat-matrik  dalam  biokomposit  (Suparjon  dkk., 2023).
Pengaruh Coupling Agent terhadap Densitas dan Thickness Swelling Biokomposit
1. Densitas Biokomposit
Densitas dapat mengidentifikasi dan mengukur karakteristik zat yaitu dengan menghitung  berat  benda,  mengukur  kepadatan  benda,  dan  lainnya  (Hartono, 2018). Adapun pengaruh coupling agent terhadap densitas pada biokomposit dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Pengaruh Coupling Agent pada berbagai sampel biokomposit terhadap densitas Gambar  2  menunjukkan  pengaruh  penambahan coupling  agent terhadap densitas biokomposit yang terdiri dari beberapa sampel dengan 3 jenis perlakuan yaitu hanya resin saja, serat kelapa dan resin treated dan serat kelapa dan resin untreated .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penambahan silane  coupling agent dapat meningkatkan densitas biokomposit pada berbagai perlakuan.
Diketahui  bahwa  terjadi  kenaikkan  nilai  densitas  biokomposit  yang disebabkan  oleh  perubahan  komposisi  material,  pengeringan,  atau  pemadatan. Pada sampel B0-SK1 diperoleh nilai densitas biokomposit sebesar 15448 g/cm 3 , sedangkan pada sampel biokomposit B5-SK0 dan A5-SK1 diperoleh nilai densitas sebesar 16426 dan 17939 g/cm 3 .
Silane  treatment pada  serat  kelapa  dapat  memengaruhi  densitas  sampel biokomposit  yang  dihasilkan.  Semakin  tinggi  densitas  biokomposit,  maka semakin tinggi pula rasio serat terhadap matrik. Rasio serat terhadap matrik yang tinggi  akan  meningkatkan  ikatan  antarmuka  antara  serat  dan  matrik,  sehingga meningkatkan kekuatan mekanik biokomposit. Dengan begitu semakin kecil pula rongga-rongga  di  dalam  biokomposit.  Rongga-rongga  di  dalam  biokomposit berfungsi  sebagai  saluran  untuk  mengalirnya  fluida,  menurunnya  permeabilitas biokomposit,  maka  akan  lebih  sulit  bagi  fluida  untuk  mengalir  di  dalam biokomposit (Prasetyo dkk., 2021).
2. Thickness Swelling Biokomposit
Terdapat tiga perlakukan sampel yang dilakukan pembentukan biokomposit dan  dianalisa thickness  swelling untuk  melihat  perubahan  stabilitas  dimensi biokomposit tersebut. Adapun hasil thickness swelling dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pengaruh Coupling Agent Berbagai Sample terhadap Thickness Swelling
Pada  Gambar  3  menunjukkan  ketebalan  pengembangan  pada  biokomposit dimana  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penambahan coupling  agent dapat
menurunkan thickness  swelling biokomposit,  dimana coupling  agent akan meningkatkan ikatan antarmuka antara serat dan matrik (Hikmawan dkk., 2022). Ikatan  antarmuka  yang  kuat  akan  mencegah  terjadinya  penyerapan  air  oleh biokomposit. Semakin tinggi kandungan coupling agent , maka semakin kuat pula ikatan  antarmuka antara  serat  dan matrik. Thickness  swelling yang  tinggi  dapat menyebabkan  biokomposit  mengalami  kerusakan,  seperti  delaminasi  dan penurunan kekuatan (Astuti dan Setiadji, 2022).

## SIMPULAN
Biokomposit  berpenguat unsaturated  polyester  resin setelah  penambahan  gugus silane memberikan efek pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisik pada biokomposit tersebut. Pada analisa FTIR ( Fourier Transform Infrared ) terdapat gugus fungsi O-H, C- H,  C=O,  C-O,  dan  Si-O-Si. Silane  treatment pada  serat  kelapa  dapat  memengaruhi densitas  sampel  biokomposit  yang  dihasilkan  dan  analisa thickness  swelling menunjukkan  kecenderungan  meningkatnya  ketebalan  setelah  melalui treatment pada biokomposit.  Densitas  dan thickness  swelling pada  sampel  A5-SK1  (serat  kelapa  dan resin treated )  lebih  tinggi  dibandingkan  sampel  B5-SK0  (serat  kelapa  dan  resin untreated )  dan  sampel  B0-SK1  (hanya  resin).  Rasio  serat  terhadap  matrik  yang tinggi akan  meningkatkan  ikatan  antarmuka  antara  serat  dan  matrik,  sehingga  meningkatkan kekuatan mekanik biokomposit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Jurusan  Teknik  Kimia  Universitas  Syiah  Kuala,  Direktorat Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  (Belmawa),  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek)  yang  telah  memberikan  bantuan  untuk memungkinkan penelitian ini dapat dilakukan. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Arsyad,  M.,  dan  Abdul,  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Alkali Terhadap Perubahan Diameter Serat Sabut Kelapa. Journal INTEK , 4 (1), 10 – 13.
Astuti,  K.  W.,  dan  Setiadji,  A.  B.  (2022).  Pengaruh  Penambahan  Kitosan  pada  Serat Rami-Serat  Nata  de  coco  Sebagai  Material  Komposit  Pengganti  Logam Konvensional. Majalah Teknik Industr i, 29(2), 51 – 58.
Brum  da  Silva,  Sandra  Maria  da  Luz,  Irulapasamy  Siva,  Jebas  Thangiah  Winowlin Jappes,  dan  Sandro  Campos  Amico.  (2019).  Effect  of  Silane  Treatment  on  the
Curaua  Fibre/Polyester  Interface. Institute  of  Materials,  Minerals  and  Mining , 48 (4), 160 – 167.
Cheng, X., Liu, J., Han, C., Zhang, X., dan Wu, Z. (2023). Silane Coupling Agent Impact on  Surface  Features  of  Modification  of  Basalt  Fibers  and  The  Rheological Properties  of  Basalt  Fiber  Reinforced  Asphalt. Construction  and  Building Materials , 366 , 1 – 15.
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional .
Fikran,  Muhammad,  B.,  dan  Mardin.  (2022).  Analisis  Sifat  Mekanis  Bahan  Komposit Lamina Serat Sisal (Sisalana Agave) Bermatriks Polimer. Journal of Technology Process , 2 (1), 1 – 13.
Gao, Y., Romero, P., Zhang, H., Huang, M., dan Lai, F. (2019). Unsaturated Polyester Resin Concrete: A review. Construction and Building Materials , 228 (2), 1 – 18.
Ginting, D., dan Reka, N. F. (2021). Efek Sintesis Silane Coupling Agent Pada Sifat Fisis Dan  Mekanis  Komposit  Serbuk  Kenaf. Jurnal  Fisika:  Fisika  Sains  dan Aplikasinya , 6 (2), 113 – 117.
Haq,  M.  A.,  Viktor,  N.,  dan  Najmudin,  F.  (2022).  Pengaruh  Fraksi  Volume  terhadap Kekuatan  Tarik  dan  Bending  Komposit  Serat  Serabut  Kelapa  Bermatriks Poliester. ROTOR , 15 (2), 54 – 57.
Hartono, I. J. 2018. Kaji Eksperimen Pengaruh Temperatur Tuang dan Waktu Tuang Pada Squeeze Casting Terhadap Densitas dan Kekasaran Permukaan Bahan Baut dan Mur  dari  Komposit  Alumunium  6061-Abu  Dasar  Batu  Bara. Publikasi  Online Mahsiswa Teknik Mesin, 1(1), 1-9.
Hikmawan, R., Widiastuti, I., dan Wijayanto, D. S. 2022. Analisis Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Kekuatan Tarik dan Penyerapan Air Komposit Polymer Blend Berpenguat Serat Bambu. Jurnal Pendidikan Teknik Mesin , 4(2), 106-124.
Nisa, K. S., Melyna, E., dan Samida, M. R. M. (2022). Sintesis Biokomposit Serat Sabut Kelapa dan Resin Poliester dengan Alkalisasi KOH. Rekayasa , 15 (3), 354 – 361.
Onuoha, C., Onyemaobi, O. O., Anyakwo, C. N., dan Onuegbu, G. C. (2017). Effect Of Filler Loading And Particle Size On The Mechanical Properties Of Periwinkle Shell-Filled  Recycled  Polypropylene  Composites. American  Journal  of Engineering Research , 6 (4), 72 – 79.
Prasetyo, D., Wijang, W. R., dan Ubaidillah. (2021). Pengaruh Penambahan Coupling Agent  terhadap  Kekuatan  Mekanik  Komposit  Polyester-Cantula  dengan Anyaman Serat 3D Angle Interlock . Jurnal Mekanika, 12(1), 44-52.
Purwanto, P., Suharso, A. R., dan Kurniawan, F. S. (2021). Analisis Pengaruh Perlakuan Kimia terhadap  Morfologi  dan  Gugus  Fungsional  Serat  Sisal. Newton-Maxwell Journal of Physics , 2(1), 22-26.
Suparjon, Femiana, G., dan Budi, Purnomo. (2023). Identifikasi Jenis Serat dan Matrik Komposit Serat Rami-Epoxy dengan Menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopi. Jurnal Teknik Mesin, 14(1), 225-234.
Umari, Z. F. (2020). Pemanfaatan Limbah Tisu Sebagai Pengisi Polimer Resin dengan Metode Sederhana. Jurnal Desiminasi Teknologi , 8 (2), 132 – 136.